934 
0,058 , 
- — log 
V 
L 
M 
{Mj ) 
— 2,8 
blijkt, daar in dit geval kleiner wordt. 
Dit verschijnsel is dus het primaire en is het metaal nn, zooals 
hier, traag, dan is spoedig de afscheidingspotentiaal van de zuurstof 
bereikt en er zal zuurstof-ontwikkeling optreden, die onder bepaalde 
omstandigheden tot de vorming van een samenhangend huidje van 
oxyd of hjdroxjd, om het metaal, leiden kan. Natuurlijk veroor- 
zaakt dit huidje een zekeren weerstand, die bij toenemende dikte 
tot aanmerkelijke bedragen stijgen kan. Aan te nemen echter, dat 
de weerstand van zoo’n huidje voor verschillende stroomrichtingen 
verschillend zou zijn is niet te rechtvaardigen, zoodat ieder de over- 
tuiging zal hebben, dat de plotselinge afname van den weerstand 
bij omkeering van den stroom in iets anders gelegen moet zijn. 
Het is tot heden gebleken, dat zuurstof en waterstof negatieve 
katalysatoren zijn voor de instelling van het innerlijk metaaleven- 
wicht en zoo oefenen de geringe quantiteiten zuurstof, 'door het 
metaal bij anodische polarisatie opgenomen, sterk vertragende wer- 
kingen uit (Fe, Co, Ni). | 
Bij aluminium is dit hoogstwaarschijnlijk eveneens het geval, en j 
daaraan zal het moeten worden toegeschreven, dat bij aluminium i 
zoo’n sterke anodische polarisatie is waargenomen. j 
Dit feit leidt er dus toe aan te nemen, dat het metaal hier buiten- i 
gewoon sterk wordt verstoord d.w.z. dat het metaaloppervlak zéér i 
arm wordt aan ionen en electronen of m.a.w., dat het oppervlakkig j 
overgaat in een toestand, die daarin met een metalloid overeenkomt, , 
dat het een uiterst klein electrisch geleidingsvermogen bezit. j 
Het aluminium oppervlak wordt dus bij deze sterke anodische 
verstoring een metaalhuidje van grooten weerstarid en dit metaal- ' 
huidje wordt weer omgeven door een huidje van AljOj. 
Zooals de studie van het polarisatieverschijnsel bij andere metalen 
heeft geleerd, wordt de verstoring, door anodische polarisatie ontstaan, 
door omkeering van den sti'oom onmiddellijk opgeheven. Dit gedrag 
moet daardoor worden verklaard, dat waterstof, evenals zuurstof, ' 
hoewel in andere mate, een negatieve katalysator voor de instelling I 
van het innerlijk metaal-evenwicht is, toch schijnbaar positief kata- 
lytisch werken kan, wanneer zij zich afscheidt 0|) een metaalopper- | 
vlak dat van te voren zuurstof heeft opgenomen, doordat beide j 
negatieve katalysatoren dan onder watervorming verdwijnen. De 
opgenomen kleine hoeveelheid zuurstof verhoogt de verstoring van | 
het aluminium bij anodische {)olarisatie en zoo /al dus het oppervlakkig- ' 
